ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29

## PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING
Syahidah Fani Nastiti 1) , Sajidah Fani Pangesti 2) 1 Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang, No. 5, Ke. Lowokwaru, Kota Malang email: syahidah.faninastiti.ft@um.ac.id
2 Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jalan Raya ITS, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya email: 5013211021@mhs.its.ac.id

## ABSTRAK
The performance and durability of concrete in construction is essential to maintain the sustainability and protection  of  the  material.  Particularly  in  construction  in  marine  environments,  the  attack  of  aggressive chemical  compounds  can  affect  concrete  and  accelerate  deterioration.  This  research  aims  to  improve  the performance and durability of concrete in construction in marine environments by using additional protection methods such as Surface Applied Protection. One of the materials used is geopolymer mortar that uses fly ash as  a  base  material.  This  study  shows  that  geopolymer  mortar  contributes  positively  to  the  compressive strength  and  durability  of  concrete.  The  thickness  of  the  geopolymer  mortar  layer  affected  the mechanical properties  of  the  concrete,  and  4  cm  thick  gave  the  highest  compressive  strength  results.  The  addition  of geopolymer mortar needs to be adjusted to the compressive strength of the concrete and pay attention to the layer thickness for optimal results.
Kata kunci: protection material, marine environment, L/D ratio, geopolymer mortar, compressive strength

## ABSTRAK
Kinerja dan ketahanan beton dalam konstruksi sangat penting untuk menjaga kelestarian dan perlindungan material. Khususnya pada konstruksi di lingkungan laut, serangan senyawa kimia agresif dapat mempengaruhi beton dan mempercepat kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan beton pada  konstruksi  di  lingkungan  laut  dengan  menggunakan  metode  perlindungan  tambahan  seperti  Surface Applied Protection. Salah satu material yang digunakan adalah mortar geopolimer yang menggunakan bahan dasar  fly  ash.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mortar  geopolimer  memberikan  kontribusi  positif  terhadap kuat  tekan  dan  durabilitas beton .  Ketebalan  lapisan  mortar  geopolimer  mempengaruhi  sifat  mekanik  beton, dan  tebal  4  cm  memberikan  hasil  kuat  tekan  yang  paling  tinggi.  Penambahan  mortar  geopolimer  perlu disesuaikan dengan kuat tekan beton dan memperhatikan ketebalan lapisan agar hasil optimal.
Kata kunci: bahan proteksi, lingkungan laut, L/D rasio, mortar geopolimer, kuat tekan

## PENDAHULUAN
Kinerja durabilitas beton sangat penting selama masa layan sebuah konstruksi. Peran beton pada material konstruksi salah satunya sebagai material proteksi baik fisik maupun kimia pada baja tulangan terhadap korosi. Sifat  alkali  yang  dimiliki  beton  sangat  berkaitan  dengan  lapisan  pasifisasi  pada  permukaan  tulangan  baja. Perlindungan dari beton yang baik tergantung pada kualitas dari campuran beton tersebut. [1], [2]
Konstruksi bangunan di lingkungan laut berbeda dengan konstruksi bangunan di darat. Perlu diperhatikan bahwa  senyawa  kimia  agresif  yang  terkandung  di  dalam  air  laut  mampu  mempengaruhi  durabilitas  material beton, sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan lebih awal daripada masa layan yang direncanakan [3], [4]. Perlindungan tambahan diperlukan untuk material beton yang digunakan di lingkungan air laut. Salah satu metode yan g digunakan adalah dengan cara memberikan proteksi atau perbaikan beton dengan Surface Applied Protection,  memberikan  lapisan  baru  di  atas  permukaan  beton  lama.  Memberikan  lapisan  dengan  ketebalan tertentu sangat efisien untuk memperpanjang masa layan konstruksi struktur beton yang terekpos di lingkungan laut. [5]-[7]
Fly ash sebagai salah satu material dasar pembuatan geopolimer berpotensi sebagai material proteksi yang menunjukkan hasil positif perlindungan yang baik terhadap serangan kimia yaitu klorida maupun sulfat. Bahkan beberapa  penelitian  menyatakan  durability  lebih  unggul  dengan  menggunakan  material  geopolimer  sebagai bahan proteksi yang direndam pada berbagai macam senyawa kimia seperti asam sulfat, magnesium sulfat, asam nitrat dan senyawa kimia lainnya. Kinerja geopolimer yang baik dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan kimia dari  fly  ash  dan  komposisi  campuran  serta  alkali  aktivator  yang  digunakan  pada  geopolimer.  [8]–[11] Kandungan  Si  dan  Al  pada  proses  geopolimerisasi  yang  menghasilkan  ikatan  polimerik  aluminosilikat  yang stabil meskipun terendam di air laut. Penggunaan fly ash sebagai bahan dasar geopolimer juga lebih baik dalam
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29
kapasitas  pengikatan.  Perubahan  fisik  mortar  geopolimer  yang  direndam  di  air  laut  dari  perubahan  dimensi terjadi lebih kecil dibandingkan mortar semen [12]–[14] Variasi tebal lapisan mempengaruhi laju korosi pada beton geopolimer direndam pada air garam, dengan variasi tebal 8 cm lebih lambat terjadi korosi daripada tebal lapisan beton geopolimer yang lebih kecil. Persyaratan untuk tebal selimut beton yang kontak langsung dengan udara atau tanah adalah 40-50 mm. [15]
Penelitian ini juga bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh variasi ketebalan lapisan mortar geopolimer terhadap  kuat  tekan  beton  normal  yang  direndam  di  lingkungan  laut.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan wawasan baru dalam penggunaan mortar geopolimer sebagai material proteksi yang efisien dan tahan lama pada konstruksi struktur yang terpapar di lingkungan air laut.

## METODE PENELITIAN
Fly  ash  kelas  F  didapatkan  dari  PLTU  Suralaya  sebagai  dasar  mortar  geopolimer.  Presentase  campuran antara pasta geopolimer dan pasir masing-masing 72% dan 28%. Pembuatan pasta geopolimer dengan rasio fly ash dan alkali aktivator adalah 65:35. Campuran alkali aktivator menggunakan Na2SiO3 dan NaOH 12M dengan rasio 2.5. Na2SiO3 dipakai tipe BE-52 yang didapatkan dari PT. Kasmaji Inti Utama dengan komposisi kimia yang dimiliki yaitu Na2O (18.5%), SiO2 (36.4%), dan H2O (45.1%).
Spesimen pada penelitian ini berbentuk silinder dengan diamter 10 cm dan tinggi 20 cm. Kuat tekan rencana beton  OPC  adalah  35  MPa.  Setelah  beton  OPC  berumur  30  hari,  mortar  geopolimer  sebagai  lapisan  di aplikasikan di atas silinder beton dengan variasi 3 ketebalan antara lain 2.5, 4, dan 6 cm, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1 . Rasio L/D pada Spesimen Tipe A, B, dan C
Pada tipe A dengan tebal lapisan sebesar 2.5 cm, tipe B sebesar 4 cm, dan tipe C sebesar 6 cm. Rasio L/D pada  tiga  tipe  spesimen  direncanakan  secara  berurutan  adalah  1.75,  1.6  dan  1.4.  Visualisasi  lapisan  mortar geopolimer yang melapisi beton siinder di tampilkan pada Gambar 2.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29
Gambar 2 . Visualisasi Mortar Geopolimer yang Melapisi Beton
Beton OPC yang sudah dilapisi kemudian di moist curing selam 42 hari sebelum direndam ke dalam air laut. Semua spesimen direndam pada daerah pasang surut yang terletak ±30 m dari bibir pantai yang terletak di Pantai Kenjeran. Spesimen diuji pada umur rendaman pada seawater curing yaitu, 0 hari, 30 hari, 60 hari, dan 90. Uji kuat tekan beton yang dilakukan berdasarkan ASTM C 39 untuk mengetahui sifat mekanik dari spesimen beton. Spesimen yang direndam di air laut dilapisi dengan epoxy resin sebagai coating seperti yang disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3 . Spesimen yang Direndam pada Seawater Curing Dilapisi dengan Epoxy Resin

## HASIL DAN PEMBAHASAN
TABEL 1. HASIL KUAT TEKAN SILINDER TIPE A, B, DAN C DAN BESARNYA KONTRIBUSI MORTAR GEOPOLIMER
Tipe Spesimen Kuat Tekan (MPa) Tipe A 35.9 Tipe B 37.2 Tipe C 38.8
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan pada beton OPC yang dicapai pada umur 30 hari adalah sebesar 32.3 MPa. Untuk hasil pengujian kuat tekan mortar geopolimer sebagai bahan lapisan pada beton OPC adalah sebesar 60.3 MPa pada umur 30 hari. Dan hasil pengujian kuat tekan untuk spesimen tipe A, B dan C pada umur 30 hari (sebelum direndam di seawater curing) ditampilkan pada Tabel 1 .
Adanya perbedaan variasi tebal pelapisan pada spesimen silinder beton OPC berpengaruh pada variasi rasio L/D. Sebagai perbandingan beton OPC pada kondisi tinggi normal atau 20 cm yang telah dilakukan pengujian kuat  tekan,  kemudian  dilakukan  perhitungan  nilai  kuat  tekan  dengan  faktor  koreksi  L/D  berdasarkan  ASTM C42-03 pada Gambar 4 . Hasil perhitungan kuat tekan dengan faktor koreksi disajikan pada Tabel 2 .
1 0.95 0.9 1.75 1.5
1.25 0.85 1 Rasio L/D Spesimen
Gambar 4 . Rasio L/D sesuai dengan ASTM C42-03
Tabel 2 . HASIL KUAT TEKAN BETON OPC DENGAN FAKTOR KOREKSI BERDASARKAN ASTM
C42-03 Tipe Spesimen Tinggi beton OPC Tebal lapisan mortar L/D Faktor Koreksi (ASTM C42-03) Kuat Tekan beton OPC setelah dikoreksi (cm) (cm) (MPa) Normal 20 0 2 1 32.3 Tipe A 17.5 2.5 1.75 0.980 33.0 Tipe B 16 4 1.6 0.968 33.4 Tipe C 14 6 1.4 0.948 34.1
Perhitungan  faktor  koreksi  pada  beton  OPC  di  ketiga  tipe  spesimen  bisa  menentukan  kontribusi  mortar geopolimer yang  berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  spesimen.  Semakin  tebal  lapisan  mortar  geopolimer  yang berbanding terbalik dengan ketinggian beton OPC, makin meningkatkan kuat tekan dari spesimen. Hasil kuat tekan ketiga spesimen pada kondisi sebelum direndam pada air laut serta besarnya kontribusi dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 .
Tabel 3 . HASIL KUAT TEKAN SILINDER TIPE A, B, DAN C DAN BESARNYA KONTRIBUSI MORTAR GEOPOLIMER
Tipe Spesimen Kuat Tekan (MPa) spesimen Beton OPC Tipe A 35.9 33.0 Tipe B 37.2 33.4 Tipe C 38.8 34.1
Hasil kuat tekan spesimen tertinggi diperoleh spesimen tipe B yaitu 38.8 MPa dimana dari kuat tekan beton OPC  diperoleh  34.1  MPa  dan  mortar  geopolimer  memberikan  kontribusi  kuat  tekan  terhadap  beton  silinder sebesar  4.7  MPa.  Dengan  variasi  tipe  A  hingga  tipe  C,  selisih  kuat  tekan  kontribusi  dari  mortar  geopolimer adalah sebesar 0.9 MPa.
Fakt o r K or eks i K ekua tan
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29
G - 6 G - 4 G - 2.5
Tabel 4 . KONTRIBUSI MORTAR GEOPOLIMER TERHADAP KUAT TEKAN BETON Tipe Spesimen Kuat Tekan (MPa) Kontribusi mortar pelapis Tipe A 2.9 Tipe B 3.8 Tipe C 4.7
Hasil  kuat  tekan  dari  3  tipe  spesimen  pada  kondisi  awal  sebelum  direndam  (initial)  dan  setelah  proses perendaman  hingga  90  hari  di  air  laut  ditampilkan  pada Tabel  5 .  Pengujian  dilakukan  dengan  metode berdasarkan ASTM C 39.
Tabel 5 . HASIL KUAT TEKAN TIPE A, B, DAN C HINGGA UMUR RENDAMAN 90 HARI DENGAN SEAWATER CURING
Tipe Spesimen Kuat Tekan (MPa) Initial Seawater curing 0 hari 30 hari 60 hari 90 hari Tipe A 35.9 33.8 37.7 48.1 Tipe B 37.2 33.3 41.4 52.0 Tipe C 38.8 33.3 44.8 51.0
Kuat  tekan  mengalami penurunan pada 30 hari  umur rendaman.  Akan  tetapi  nilai kuat tekan  ketiga  tipe spesimen kemudian mengalami kenaikan pada rendaman umur 60 hingga 90 hari. Dari hasil kuat tekan tersebut dapat dihitung presentase penurunan maupun kenaikan hasil kuat tekan setelah direndam pada air laut hinga 90 hari, yang disajikan pada Gambar 5 dan Tabel 6 .
45% 30% 15% 0%
Gambar 5 . Kenaikan Kuat Tekan Spesimen di Umur Rendaman 90 Hari
Tabel 6 . PERSENTASE KENAIKAN KUAT TEKAN TIPE A, B, DAN C HINGGA UMUR
RENDAMAN 90 HARI DENGAN SEAWATER CURING Tipe Spesimen % kenaikan kuat tekan Seawater curing 30 hari 60 hari 90 hari Tipe A -6% +5% +34% Tipe B -10% +11% +40% Tipe C -14% +15% +31%
Persentase kenaikan kuat tekan terbesar diperoleh pada spesimen Tipe B di umur rendaman 90 hari yaitu sebesar 40%. Sedangkan di umur rendaman 60 hari persentase kenaikan kuat tekan terbesar diperoleh spesimen
Tipe C Tipe B Tipe A Ke n aik an K u at T ek an ( %)
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29
Tipe C. Berdasarkan hasil kuat tekan yang digambarkan pada gambar 6, dapat dilihat bahwa penurunan terjadi pada 30 hari umur perendaman pada semua tipe spesimen. Akan tetapi nilai kuat tekan ketiga tipe spesimen kemudian  mengalami kenaikan  pada  rendaman umur  60  hingga  90  hari.  Dari  hasil  kuat tekan  tersebut  dapat dihitung presentase penurunan maupun kenaikan hasil kuat tekan setelah direndam pada air laut hingga 90 hari.
Gambar 6 . Grafik Kuat Tekan Spesimen dengan Umur Rendaman
Albitar,  dkk  (2017)  menyatakan  bahwa  nilai  kuat  tekan  beton  OPC  yang  menurun  dipengaruhi  oleh serangan sulfat yang terjadi saat usia perendaman 14 hari, sedangkan geopolimer meningkat kekuatannya hingga umur 60 hari. Sulfat yang terkandung dalam air laut beraksi akan dengan Ca(OH)2 dan gypsum bereaksi dengan C3A, kedua proses tersebut membentuk mineral ettringit pada celah beton sehingga berpotensi menyebabkan retakan. Retakan yang berasal dari dalam beton mampu merubah kekuatan beton. [16]
Gambar 7 . Spesimen Tipe A, B dan C yang Telah Diuji Kuat Tekan
Nilai kuat tekan beton OPC mempengaruhi kegagalan beton induk yang memiliki kuat tekan lebih rendah dibandingkan bahan repair (Tarmidzi, 2016). Berdasarkan perbandingan L/D kuat tekan dari material beton OPC serta mortar geopolimer sangat mempengaruhi kehancuran spesimen. Hasil pengujian silinder beton ditunjukkan pada Gambar 7 . Gambar  8 menunjukkan  bahwa  kehancuran  beton  OPC  terjadi  lebih  dahulu  dibandingkan  mortar
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29
geopolimer, karena beton OPC memiliki nilai kuat tekan lebih rendah dibandingkan mortar geopolimer dengan rasio L/D jauh lebih kecil. Sehingga dengan rasio L/D beton OPC yang lebih besar dengan mortar geopolimer yang tipis, menunjukkan bahwa kehancuran beton OPC hampir merata.
Tipe A Tipe B Tipe C
Gambar 8 . Pola keretakan pada spesimen tipe A, B, dan C

## SIMPULAN
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil yang diperoleh yaitu: (1) Kuat tekan meningkat seiring dengan kontribusi kuat tekan mortar geopolimer yang meningkat akibat rasio L/D yang diberikan kepada beton OPC pada kondisi sebelum perendaman dan (2) Kuat tekan spesimen tertinggi pada umur rendaman 90 hari adalah pada tebal mortar geopolimer 4 cm. Perlu diperhatikan bahwa penambahan mortar geopolimer pada beton OPC harus menyesuaikan dengan kuat tekan beton OPC dan tebal mortar geopolimer sangat mempengaruhi kondisi sifat mekanik beton OPC.

## REFERENSI
[1] M. Albitar, M. S. Mohamed Ali, P. Visintin, and M. Drechsler, “Durability evaluation of geopolymer and conventional concretes,” Constr Build Mater , vol. 136, pp. 374–385, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.01.056.
[2] A. Abd El Fattah, I. Al-Duais, K. Riding, and M. Thomas, “Field evaluation of corrosion mitigation on reinforced concrete in marine exposure conditions,” Constr Build Mater , vol. 165, pp. 663–674, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.01.077.
[3] M. Otieno, H. Beushausen, and M. Alexander, “Chloride-induced corrosion of steel in cracked concrete - Part I: Experimental studies under accelerated and natural marine environments,” Cem Concr Res , vol. 79, pp. 373–385, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.cemconres.2015.08.009.
[4] R. A. Razak, N. A. Maliki, M. M. Al Bakri Abdullah, P. W. Ken, Z. Yahya, and S. Junaidi, “Performance of fly ash based geopolymer concrete in seawater exposure,” in AIP Conference Proceedings , American Institute of Physics Inc., May 2021. doi: 10.1063/5.0044260.
[5] “Concrete Repair and Maintenance Illustrated, PH Emmons”.
[6] Z. Zhang, X. Yao, and H. Wang, “Potential application of geopolymers as protection coatings for marine concrete III. Field experiment,” Appl Clay Sci , vol. 67–68, pp. 57–60, Oct. 2012, doi: 10.1016/J.CLAY.2012.05.008.
[7] Z. Zhang, X. Yao, and H. Zhu, “Potential application of geopolymers as protection coatings for marine concrete I. Basic properties,” Appl Clay Sci , vol. 49, no. 1–2, pp. 1–6, 2010, doi: 10.1016/j.clay.2010.01.014.
[8] A. Leonard Wijaya, J. Jaya Ekaputri, and Triwulan, “Factors influencing strength and setting time of fly ash based-geopolymer paste,” in MATEC Web of Conferences , EDP Sciences, Dec. 2017. doi: 10.1051/matecconf/201713801010.
[9] J. Satria, A. Sugiarto, and D. Hardjito, “Effect of Variability of Fly Ash Obtained from the Same Source on the Characteristics of Geopolymer.”
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id Syahidah Fani Nastiti, Sajidah Fani Pangesti. PENGARUH RASIO L/D ANTRA LAPISAN MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR FLYASH TERHDAPA KUAT TEKAN BETON DENGAN SEAWATER CURING. Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(2): 14-29
[10] A. Widayanti, R. Asih Aryani Soemitro, H. Suprayitno, and J. Jaya Ekaputri, “Characterization and compressive strength of fly ash based-geopolymer paste,” in MATEC Web of Conferences , EDP Sciences, Aug. 2018. doi: 10.1051/matecconf/201819501023.
[11] Antoni, S. W. Wijaya, and D. Hardjito, “Compressive  strength of geopolymer based on the fly ash variation,”  in Materials  Science  Forum ,  Trans  Tech  Publications  Ltd,  2016,  pp.  98–103.  doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.841.98.
[12] Z. Zhang, X. Yao, and H. Zhu, “Potential application of geopolymers as protection coatings for marine concrete I. Basic properties,” Appl Clay Sci , vol. 49, no. 1–2, pp. 1–6, 2010, doi: 10.1016/j.clay.2010.01.014.
[13] F. Tittarelli, A. Mobili, C. Giosuè, A. Belli, and T. Bellezze, “Corrosion behaviour of bare and galvanized steel in geopolymer and Ordinary Portland Cement based mortars with the same strength class exposed to chlorides,” Corros Sci , vol. 134, pp. 64–77, Apr. 2018, doi: 10.1016/J.CORSCI.2018.02.014.
[14] J.  Kwasny,  T.  A.  Aiken,  M.  N.  Soutsos,  J.  A.  McIntosh,  and  D.  J.  Cleland,  “Sulfate and  acid resistance  of  lithomarge-based  geopolymer  mortars,” Constr  Build  Mater , vol.  166,  pp.  537–553, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.01.129.
[15] L. Novia Halim and J. Jaya Ekaputri, “The Influence of Salt Water on Chloride Penetration in Geopolymer Concrete.”
[16] M. F. Alnahhal, U. J. Alengaram, M. Z. Jumaat, B. Alsubari, M. A. Alqedra, and K. H. Mo, “Effect of aggressive chemicals on durability and microstructure properties of concrete containing crushed new concrete aggregate and non-traditional supplementary cementitious materials,” Constr Build Mater , vol. 163, pp. 482–495, Feb. 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.106.